496 



r. A. H. SCHKEINEMAKEllS. 



même composition et qu'elle ne présente donc pas d'interyalle de solidi- 

 fication^ la fonte R de la fig. 19 n'est pas telle que son point de fusion 

 est un maximum ou un minimum. 



Pourtant, ou peut aisément se convaincre que de pareils cas sont pos- 

 sibles. C'est ainsi qu'on peut se figurer dans la fig. 16 que l'élévation 

 de température produise un premier contact des deux surfaces Ç en un 

 point de ces surfaces môme, et non au bord, et que la courbe d'inter- 

 section qui se forme ensuite s'étende jusqu'à un des plans limites. On 

 doit se figurer alors un nouveau point, Wj , dans la fig. 16. Ce point 

 doit être entouré de bandes d'abord fermées; puis doit venir une bande 

 touchant ÂC en m; puis encore des bandes qui reposent sur AC, ainsi 

 que le représente la fig. 16. 



11 n'est pas impossible non plus qu'il se présente un liquide ternaire 

 dont la température de solidification est un maximum. Ainsi p. ex. nous 

 avons admis dans la fig. 16 que la bande hétérogène disparaissait en 

 M; mais on peut tout aussi bien se figurer que cette bande ne disparaît 

 pas en ce point, mais s'y ferme en devenant tangente au côté BC. Alors 

 la bande ne disparaîtra qu'à une température plus élevée, en un point 

 à l'intérieur du triangle, représentant la composition d'un liquide dont 

 le point de solidification est un maximum. 



Type 3.3.3. 



Ici nous partons de cette idée que dans chacun des trois systèmes 

 binaires il y a un liquide dont la température de solidification est un 

 minimum. Parmi les nombreux cas que ce type peut offrir je n'en con- 

 sidérerai qu'un seul; j'admettrai d'ailleurs qu'il y a en outre un liquide 

 ternaire dont la température de solidification est un minimum. Com- 

 mençons de nouveau par considérer une température tellement basse 

 que la surface Ç„, est toute entière au-dessous de la surface Ç^ Par élé- 

 vation de température il se produit un premier contact en un point de 

 ces surfaces même. Dans la figure 20, m est la projection de ce ])oint 

 de contact, de sorte que m, fait connaître la composition d'un liquide 

 qui peut être en équilibre avec des cristaux mixtes de même composition. 



Une petite augmentation de la tcm])êrature fait qu'il apparaît utie 

 courbe d'intersection fermée, à l'intérieur de laquelle la surface ti est 

 la plus basse; de sorte que l'isotherme de solidification de la bande 

 hétérogène est enveloppée par l'isotherme de fusion. Par élévation de 



